576 



P ARROT, 



Z i n k N° 1. Z i n k W 2. 



1 heure 20 min. Une faible loupe indique la pre- 

 îtiicre apparition «le points brillants au bout du fil 

 <le platine. Rien sur le zink. 



ô heures 16 min. Les paillctles luisantes s'clcn- 

 ttaicnt depuis la pointe du platine jusqu'à 7>" ' au 

 <lessus de la limite en grandeur toujours décrois- 

 -sante. Leur nombre diminuait de jnêmc. Rien sur 

 îc zink. 



6 h. 21 min. Les paillcllcs sont déjà de petites 

 feuilles très reconnaissables et ont la figure b ou c 

 «le la fig. IV. Les inférieures avaient ^/•î " envi- 

 3-on de diamètre. A'ers le haut elles sont de plus 

 en plus petites cl finissent par n'èlre que des points 

 luisants qui se sont ajoutés aux précédents. Sur le 

 yink apparaissent des points ou petites taches très 

 sensibles d'oxido blanc. Les premiers indices doivent 

 <îonc avoir paru plus tôt, environ à 4 h. 30 min. 



9 h. iîl min. Les petites feuilles avaient aug- 

 menté de grandeur et s'étendaient toujours en di- 

 juinuant jusqu'à une distance de 6'" au dessous 

 <lu bord inférieur du zink , sur lequel les taches 

 «l'oside blanc avaient augmenté en nombre et en 

 _grandeur. 



20 //. iîG min. Les feuilles inférieures du fil de 

 platine ont acquis jusqu'à l" ' de diamètre, con- 

 .servant toujours leur première figure. Mais les sui- 

 •vantcs au dessus commenraient à prendre une figure 

 allongée et un peu découpée sur les bords. Les 

 paillettes ont atteint le sommet du fil de platine 

 dont le crochet s'est couvert de poudre d'oxide blanc, 

 et les paillettes au dessons de poudre d'oxide gris. 

 Les feuilles, jusqu'à la hauteur où l'on peut les 

 reconnaître comme telles, sont groupées autour du 

 fil de platine presque régulièrement en forme d'hélice. 



Sur le zink les taches d'oxide blanc sont deve- 

 nues presque noires et ont grandi. Les plus grandes 

 avaient presque i.' " de longueur et ' de lar- 

 geur et une figure irrégulière. Les plus petites n'é- 

 laient que des points, J'en ai compté en tout envi- 

 ron 25. 



1 heure 20 min. Rien de visible, ni sur le fil de 

 platine ni sur le zink. 



7) heures 16 min. Premiers indices de plomb a«i 

 bout du fil de platine. Rien sur le zink. 



6 h, 21 min. Les paillettes n'ont pas encore Je 

 figure prononcée. Le zink offre les premières taeîïcs 

 d'oxide blanc. 



î) II. \i\ min. Les paillctles luisantes coinmenccBt 

 à prendre une figure distincte de feuilles; elles 

 s'étendent toujours en diminuant vers le haut jus- 

 qu'à 8'" du zink. Les taches blanches sur îe 

 zink sont plus nombreuses. 



20 h. i)6 min- Les paillettes sont devenues visi- 

 blement des feuilles dont les plus grosses (les infé- 

 rieures) ont une ligne de longueur et la figure c de- 

 la fig. IV. Au dessus de celles-ci ce ne sont pîns. 

 que des paillettes qui s'étendent sur le fil de pla- 

 tine jusqu'à 8'" de hauteur. Le crochet et envi- 

 ron ^3 du fil droit, sont couverts <rune fine poudre- 

 d'oxide blanc, plus dense vers le haut que vers îe 

 bas. La limite de celte poudre est bien tranchée. 



Le zink est tout parsemé de petites taches ))lanclie& 

 et de quelques taches d'oxide noirâtres, mais moins 

 grandes que celles du i\° 1. 



